333 des Sciences de Saint-Pétersbourg. 
sächlichste Kupferführende Gestein ist, welches je- 
nes Metall in Form von gediegenem Kupfer, Roth- 
kupfererz, Kupferkies und Buntkupfererz mit sich 
führt. Ausserdem sind es noch metamorphische Schie- 
fer, in denen dort Kupfererze gefunden werden, und 
in seltenen Füllen Sandstein mit Kupfergrün und Roth- 
kupfererz imprägnirt. Ausser wenigem Blei ist das 
Kupfer das einzige Metall, welches noch heutzutage in 
Chorassan bergmánnisch gewonnen und verarbeitet 
wird. Ein geordneter Bergbau existirt dort übrigens 
nicht; er wird nach althergebrachtem Usus, wie jedes 
Handwerk, zunftmássig und nur im Kleinen betrieben. 
Der Mangel an Brennmaterial wird seiner Entwicke- 
lung auch in Zukunft hemmend entgegentreten. Fast 
allenthalben werden in den gróssern Ortschaften und 
in vielen Dórfern die Kupfererze in kleinen Schacht- 
öfen mit Hülfe doppelter Blasebälge, nach vorherigem 
Rósten, wo solches nach der Natur der Erze erfor- 
derlich ist, und der nóthigen Beschickung, verarbei- 
tet. Die hiervon resultirenden Schlacken werden in 
der Nähe aufgeháuft, dienen zum Theil als Zuschlag 
bei weiteren Schmelzungen, zum Theil bleiben sie un- 
beachtet und zerstreuen sich, oder dienen als Bauma- 
terial. 
Wenngleich nach dem Vorhergehenden die wahre 
Natur der von Fraser beobachteten glasigen Massen 
schon zur Genüge ihre Erklärung gefunden, so dürf- 
ten die letzten Zweifel hieran durch die chemische 
Untersuchung schwinden, welche ich im Jahre 1860 
im chemischen Laboratorium der Universitàt Dorpat an 
Echantillons die ich von Mesinun mitgebracht, ausge- 
führt habe. 
Stücke des amorphen schwarzen, nur in dünnen 
Seheihensplitiern ae Glases , in welchem 
he opake Str eifen vor- 
handen waren, wurden im Stahlmörser zertrümmert. 
Das grünlichgraue Pulver eines Stückes ergab ein spec. 
Gew. von 2,779 bei 18° C. bezogen auf Wasser von 
derselben Temperatur. Das spec. Gew. eines andern 
zu e —MÀ Bruchstückes fand ich unter 
denselben B | 
zungen gleich 2,762. - 
«iue Schein Quels Plitntiegdt ther der Hers | 
liuslampe geglüht, schmolzen an der Oberfläche, den | 1 
auch durch Zunahme des Gewichts nach stattgehab- 
tem Glühprocess angezeigt wurde. So nahmen 1,7585 
gr. um 0,002 gr. — 0,1137 p. C. an Gewicht zu. 
In der Devilleschen Geblüselampe schmolzen die 
Stücke sogleich zu einem den Bodes des Tiegels ein- 
nehmenden, glänzend schwarzen Glase mit stellen- 
weis feiner kupferrother Marmorirung. Nach dem 
Entfernen desselben fand sich der Boden des Platin- 
tiegels mit einer sehr feinen Lage metallischen Kup- 
fers überzogen. Von Chlorwasserstofisiure wurde die 
frische Substanz in der Wärme vollständig aufge- 
schlossen, wobei sich die Kieselsäure theils gallert- 
artig, theils feinpulverig ausschied. Die Lösung war 
von hellgrünlicher durch Eisenchlorür bedingter 
Farbe. Die an der Luft lange geglühte und geschmol- 
zene Masse löste sich schwieriger und gab eine vom 
gebildeten Eisenoxyd gelbe Lösung. Bei der qualita- 
tiven Prüfung erwies $ich die Substanz frei von 
Schwefel und enthielt das Eisen nur als Oxydul. ` 
Hinsichtlich des Ganges der quantitativen Bestim- 
mung bemerke ich Folgendes. Nach Entfernung der Kie- 
selerde durch Eindampfen der chlorwasserstoffsauren 
Lósung zur ow u. = w. wurde die Fliissigkeit 
mit A i ium gefällt. Deraus- 
gewaschene Niederschlag auf dem Filter mit verdünn- 
ter Salzsäure behandelt, liess das Schwefelkupfer un- 
gelóst*zurück, welches seinerseits durch chlorsaures 
Kali und Salzsäure oxydirt, nach dem Abdampfen mit 
Ammoniak, durch Rhodankalium gefällt und im Porcel- 
lantiegel mit cows: Seege gegtüht wurde. 
wurde 
Im gelósten Scl 
der Schwefelwasserstoff durch Erhitzen und Hinzu- 
fügung von etwas chlorsaurem Kali beseitigt, und die 
 Gesammtmenge der Thonerde, ee Mangana und Eisens 
durch Ausfällen mit A Hin- 
zufügung von etwas Schwefelammonium und völliges | 
Auswaschen abgeschieden. Thonerde wurde auf be — 
kannte Weise durch Weinsiure und Schwefelammo- 
nium vom Eisen und puces ee das G 
w^ 
- Kanten und Ecken zusammen, und erhielten durch | sa 
Oxydation des Eisenoxydulsilicats eine bräunliche | felammoni 
emailartige Aussenflüche, w 
welche Sauerstoffaufnahme | M; ngano: vy übeı 
